82 W. VOIGT, 



Brülung. 



Nr. 2) i:= 10,25, 5 = 0,600, Z> = 0,0999, T = 0,652, J'--15, }) = 13,1. 

 beob. 16,63 12,90 10,24 8,35 6,83 5,76 4,72 3,97 3,33 2,82 2,35 1,99 

 ber. 16,66 12,84 10,26 8,35 6,87 5,70 4,76 3,98 3,34 2,81 2,36 1,99 

 A = 113.10-*, A, = 27,5.10 h ^ 113.10-*. 



Nr. 3) i = 10,30, B = 0,600, B = 0,1006, T = 0,635, J = 15, » = 14,3. 

 beob. 19,74 14,68 11,32 9,00 7,33 6,09 5,07 4,31 3,65 3,05 2,55 2,18 

 ber. 20,02 14,38 11,12 9,03 7,38 6,10 5,10 4,27 3,60 3.05 2,57 2,18 

 A = 108.10 A, = 37,4.10 h = 107,5.10-*. 



Noch weit ungünstiger als Zinn verhielt sich Silber; es scheint, 

 dass bei dieser im unbearbeiteten Zustande so sehr weichen Substanz 

 schon die für die Herstellung der Stäbchen nöthige mechanische Be- 

 handlung die Dämpfung ganz ausserordentlich verringert; wenigstens 

 ist aus einer andern Ursache die Verschiedenheit der erhaltenen Zahlen 

 bis nahe auf das Zehnfache wohl nicht erklärlich. Ich verzichte dem- 

 gemäss auf die ausführliche Mittheilung irgend welcher Beobachtungs- 

 reihen und bemerke nur, dass ich bei den dicksten benutzten Stäbchen 

 (Z) = 1,25 mm), bei welchen eine etwaige Veränderung der Oberflächen- 

 schicht durch die Bearbeitung den kleinsten Einfluss haben würde , 1^ 

 ungefähr = 38.10-*, ungefähr = 16.5.10"* fand. Durch Abschleifen 

 der Stäbchen auf 0,9 mm Dicke schienen diese Werthe nicht sehr ge- 

 ändert zu sein. — 



Für die beiden als letzte aufgeführten Metalle Zink und W i s- 

 muth habe ich den Einfluss der Schwingungsdauer auf die logarith- 

 mischen Decremente l nicht untersucht ; es ist wahrscheinlich , dass 

 letztere ebenso , wie bei den früher aufgeführten Metallen mit starker 

 Dämpfung, mit wachsender Schwingungsdauer selbst wachsen. 



Zink. 



Biegung. 



Nr. 1) L= 10,26, 25 = 0,600, D=- 0,1015, T=: 0,736, J^20, t> = 16,2. 

 beob. 11,24 8,90 7,26 6,02 5,10 4,41 3,80 3,33 2,91 2,56 2,26 1,98 1,75 

 ber. 11,32 8,81 7,19 6,02 5,13 4,41 3,83 3,33 2,92 2,56 2,25 1,98 1,75 

 A 60,7.10-*, A, = 63.10-^ h = 58,9.10-*. 



